19 



Formlen, hvoraf III er beregnet, er: 



4MgO.Al 2 3 + Al 2 3 (Si0 2 ) 2 , 

 Begge Formlerne give altsaa Saphirinen som en Forbindelse 

 mellem Spinel og kiselsur Lerjord, og den Forskjel, som findes, 

 beror væsentligst paa Kiselsyremængden. 



8. Spinel. 



Dette Mineral findes dels som uregelmæssige Korn, paa 

 hvilke man maaske en meget sjælden Gang kan opdage Spor af 

 Oktaederflader, men de ere i hvert Fald meget utydelige, — dels 

 som større Masser. I første Tilfælde er den blandet med 

 Glimmer og Kupfferit. For saavidt muligt at skaffe Mineralet 

 rent, pulveriseredes det grovt i en Staalmorter uden Anvendelse af 

 noget synderligt Tryk; derpaa frasigtedes Pulveret, som væsentlig 

 bestod af Glimmer og Anthophyllit. Denne Operation gjentoges 

 flere Gange, og Spinellen pilledes derpaa ud under Lupe. Efter 

 fuldstændig Pulverisering blev det metalliske Jern trukket ud 

 med svag Saltsyre. Analysen , som kun giver en ringe Kisel- 

 syremængde, synes at vise, at jeg har faaet den temmelig ren 

 til Trods for, at Urenheder ere vanskeligere at opdage i den 

 sorte, uigjennemsigtige Spinel, end i den klare, lyse Saphirin. 

 Analysen viser, at der foreligger en almindelig, jernholdig Spinel: 



101.39. 



9. Kornerupin. 



Mineralet optræder i hvide, radialt straalede Masser sammen 

 med Kupfferit og Saphirin, uden at der er Tale om nogen Over- 

 gang mellem det og Saphirinen. I sit Ydre minder det noget 

 om Cyanit, men især om den Varietet af Sillimanit, der er be- 



2' 



